( 97 ) 



» Les solutions aqueuses de chlorure de zinc n'exercent aucune action 

 sur l'étain oxydé; mais, si l'on chauffe vers i5o° un mélange de cet étain 

 avec un peu de chlorure de zinc solide, on obtient un culot brillant 

 d'étain métallique et une scorie brune. Cette scorie se dissout dans l'eau, 

 en abandonnant un précipité blanc. La solution aqueuse, filtrée au bout 

 d'une heure, ne renferme pas d'étain. Le précipité blanc, repris par l'eau 

 distillée, acidulée d'acide chlorhydrique, se dissout en fournissant une 

 liqueur renfermant de l'étain à l'état de chlorure stanneux. Le chlorure 

 de zinc fondu a donc simplement dissous le protoxyde d'étain : il a lavé, 

 pour ainsi dire, la surface de l'étain, et rendu possible la fusion du métal 

 el la formation d'un culot. 



» Le sel ammoniac, chauffé avec l'étain infusible, fournit un culoi mé- 

 tallique brillant; on observe, en même temps, un dégagement d'ammo- 

 niaque et de vapeur d'eau el la formation de chlorure stanneux, suivan! 



l'équation 



SnO -H 2AzH 4 CI = 2 \zH l - Su CL -+- H- G. 



» En chauffant à l'air un mélange d'étain oxydé et de résine commune, 

 on obtient un culot brillant d'étain métallique, baigné dans la résine 

 fondue. Si l'on dissout, après le refroidissement, la résine en excès dans la 

 benzine et que l'on filtre la solution, on trouve sur le filtre, indépendam- 

 ment du culot d'étain, un précipité formé de cristaux brillants à éclat mé- 

 tallique, uniquement constitué par de l'étain pur. La résine fondue réduit 

 donc à chaud le protoxyle d'étain, à l'état d'étain métallique. 



» Mais, parmi ces différentes actions, celle du chlorure de zinc se montre 

 la plus nette. On peut, au moyeu de ce réactif, laver en quelque sorte un 

 culot d'étain de manière à l'obtenir exempt d'oxyde. Tl suffit d'immerger 

 rapidement ce culot dans trois bains successifs de chlorure de zinc préala- 

 blement fondu. Au troisième traitement, le chlorure de zinc demeure par- 

 faitement limpide, sans changer de couleur, et ne renferme plus une trace 

 de protoxvde d'étain. 



» Deux petits culots d'étain, du poids de 5s r environ, complètement débarrassés 

 d'oxyde par le chlorure de zinc fondu, ont été exposés pendant un mois, l'un à l'action 

 de l'air sec, l'autre à l'action de l'air humide, à la température du laboratoire. Au bout 

 de ce temps, on les a traités séparément par le chlorure de zinc fondu. Les deux masses 

 ont été reprises par l'eau, après refroidissement. Les solutions fdtrées ont abandonné 

 des précipités blancs floconneux, qui ont été dissous dans l'eau chlorhydrique. Dans 

 chacune des deux solutions, on a trouvé de l'étain en quantités très appréciables et sen- 

 siblement égales. Il s'est donc formé, dans ces conditions, de l'oxyde d'étain. 



